BAUXITES DE CATALOGNE 263 



sible d'en reconnaître la stratiiicalion. A peine a-l-il été découvert 

 qu'on en a extrait environ "20 tonnes, en utilisant simplement les 

 débris des mui*s de vignes, que la Société d'automobiles « Hispano- 

 Sui/.a » de Barcelone a utilisés. 



Analyse de la bauxite, à pâte blanche avec de nombreux pisolilhes: 



Eau 0.35 



Silice 4.20 



Oxyde d'aluminium 7o . 80 



— de fer ir,.80 



Carbonate de calcium 1 .0^ 



Résidu 2.80 



100.00 

 Analyse de la hauxiiè à pâte roucjeâlrc, avec pisolilhes rares : 



Silice ." 37.20 



O.xyde d'aluminium 44.30 



— de fer 10.20 



Eau, carbonates et résidus 8.30 



100.00 

 Quelques échantillons recueillis dans les murs des vignes de Mon- 

 tori [bauxite extrêmement blanche, avec très peu de petits pisolilhes), 

 ont donné : 



Silice ; 23.20 



Oxyde d'aluminium 04.00 



— de fer 5.10 



Eau, carbonates et résidas 7.70 



.100.00 

 PuiGFRET. — Le gisement se trouve à la partie inférieure S du 

 Puigfret, à 510 m. environ au-dessus du niveau de la mer, au fond 

 du synclinal qui passe par le gisement de Montori. La structure 

 géologique du massif de Puigfret est très variée : sur le versant N 

 les sables du Trias inférieur apparaissent à la base, et arrivent presque 

 jusqu'au sommet, tandis que vers le SW ils franchissent le sommet 

 (chemin qui conduit à la maison Manegues). En concordance avec 

 l'affleurement de bauxite on voit les calcaires du Mûschelkalk, qui 

 forment le sommet. Sur le versant S on ne trouve que des cargneules, 

 La surface visible du gisement est plus réduite qu'à Montori. Cepen- 

 dant, son extension doit être grande, car on trouve un petit manteau 

 de bauxite sur un petit monticule à 250 m. de cet affleurement. La 

 bauxite est extrêmement blanche, sans pisolilhes, contenant seule- 

 ment quelques granulations ferrifères à peines perceptibles; la cassure 

 est conchoïdale ; elle ressemble beaucoup à la bauxite de Montori, 

 qui se trouve à 2 kilomètres de là. Le minerai est identique, exté- 

 rieurement, à celui de Brignoles et de la maison Bédarieux, de 

 Chauteau-Lévas (Hérault). 



Analyse de la bauxite de Puigfret : 



Silice 44.61 



Oxyde d'aluminium 38. 10 



— de fer 4 . 50 



Eau, carbonates et résidus 12.79 



100.00 



